1904 Xo. I. SCHMELZE. -EKNIED. DER SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 9 



dem richtigen Wert am nächsten zu kommen, wenn ich 1220° aufführe: 

 dies ist freilich ca. 30" höher als der von Doe Iter gefundene Schmelz- 

 punkt. 



Ich gehe unten von den folgenden Schmelzpunkten aus: 



Hexag. Gz-Metasilikat, CaSiO^, mit 1.5 0/0 FeO 1250' 



Diopsid. CaMgSi.,Of^. mit 1.5 o/o FeO 1225" 



Olivin, Mg^SiO^, mit ganz wenig FeO 1400° 



Fayalit, Fe^SiO^ 1065° 



Akermanit, {C/7,j/j-)^Jb/3(yj^, mit o.jiTrt :0 3il/f (Mischkrj^stall) 1200 — 1175° 

 Anorthit, CaAl.,Si.,0^ 1220° 



Ich betrachte es als sicher, dass bedeutende Fehler hier ausge- 

 schlossen sind, und dass diese Werte in ganz guter Übereinstimmung 

 mit der Justirung des Xormal-Luftthermometers an der Charlottenburger 

 Prüfungsanstalt, wo die Le Chatelier-Pyrometer geaicht werden, stehen. 

 — Falls dieses Xormal-Luftthermometer zukünftig korrigiert wird, müssen 

 die obigen Werte dieselbe Korrektion erleiden. 



In den metallurgischen Lehrbüchern und Abhandlungen gibt es 

 zahlreiche Angaben über die Schmelz- oder Erstarrungspunkte teils von 

 Schlacken und teils von Mineralien; einige dieser Angaben werden unten 

 an Ort und Stelle besprochen.^ — Diese älteren, mit mehr oder weniger 

 unzuverlässigen Pyrometern ausgeführten Bestimmungen sind doch meist 

 ziemlich ungenau, und zwar sind sie beinahe durchgängig zu hoch. Mit 

 Le Chateliers Pyrometer bekommt man. bei Temperaturen oberhalb 

 1000 — 1200°, meist ein Paar Hundert Grad niedrigere Werte, als die- 

 jenigen, die in der älteren Literatur angeführt oder angenommen wurden. 



Die Abktihlungskurven der Silikate. 



Wenn eine Lösung in einem Raum von konstanter Temperatur 

 unterhalb des Erstarrungspunktes |oder des Erstarrungs-Intervalls) ur.ter 

 konstanten äusseren Bedingungen abgekühlt wird, und man die gleich- 

 zeitigen Temperatur- und Zeit-Beobachtungen graphisch einzeichnet — 

 z. B. die Temperatur auf der Ordinate und die Zeit auf der Abscisse — 



' H. O. Ho f m an, dessca Arbeit (von 1900) wir untea erwähnen werden, gibt eine 

 Zusammenstellung der einschlägigen metallurgischen Literatur, von Lampadius (iSoi — 

 1810), Sefström (1S2S— 1S31), Berthier (1S34), Plattner und Mcrbach (1S40). 

 Bischof (1862), Percy und Smith (1875), Akerman (1SS6), Howe, Gredt 

 (1S89); femer die oben citierle Arbeit von Erhard und Scheriel (1S79 — iSSo). 

 Siehe auch die Übersicht in H. v. Jüptners Grundzüge der Siderologie Leipzig, I, 

 1900. 



